シリコーンゴム製で,ガラス管bの口に栓をすることができるもの。ゴム栓の型番号は,製造会社によって異なるが,一般的に,#14〜#16が適している。シリコーンゴム製で,ガラス管cの口に栓をすることができるもの。ゴム栓の型番号は,製造会社によって異なるが,一般的に,#20〜#22が適している。シリコーンゴム製で,広口共栓瓶の口に栓をすることができるもの。ゴム栓の型番号は,製造会社によって異なるが,一般的に,#19〜#23が適している。mm)を先端にもつもの。mlの範囲で調整できるもの。操作は,一つの試料に対して次によって行う(図5参照)。試料が複数種類ある場合は,別の操作として行う。mmになるように通す。mmになるように通す。1519:2019ーゼを2重にして覆い,綿糸で固定する。ガラス管cの管内中央付近に,試料を形態に応じて次のとおり調整した後設置する。試料の計量には電子天びんを用いる。gを平形はかり瓶に均一に散布し,蓋をしないで平形はかり瓶ごと水平にしたガラス管cの管内中央付近に設置する。砕せずに一部を切り出し,同形態の個装状態に調整した後,水平にしたガラス管cの管内中央付近に設置する。個装容器の内容物の整数倍量が上記規定量になる場合は,この整数倍だけの個装容器を準備して,水平にしたガラス管cの管内中央付近に設置する。内容物の一部を用いて同形態の個装状態にする場合は,個装容器も内容物と同じ縮小比率になるよう個装することが望ましい。該当しない成体形の試料は,そのままか粉砕せずに一部を切り出して,6.2で用いた試験量の5倍量を水平にしたガラス管cの管内中央付近に設置する。試料1個で足りない場合は,複数個を用いて調整する。mmになるように通したゴム栓bで栓をする。mmまで入れ,ガスろ過管及びガラス管aを通した広口共栓瓶用ゴム栓で栓をする。mmになるように挿入する。°Cに保った恒温槽に入れる。ガスろ過管に,恒温槽の外に配備した給気のためのエアーポンプ及び流量調整弁をゴム管でつなぐ。ガラス管cのもう一端側のガラス管aに,排気のためゴム管をつないで実験室外まで延長する。mlになるように流量調整弁で調整する。水槽内に水を満たして逆さまにしたメスシリンダーを準備し,排気のためにつないだゴム管の出口をこのメスシリンダー内に入れるなどして,排気量を実測しながら調整することが望ましい。調整した後,この状態で5日間通気を継続する。通気終了後の試料を室温まで冷却し,6.2で用いた試験量で,6.2と同じ気化性防せい性の試験を行う。おいても同じ試験量で6.2.2の緩効形の気化性防せい性試験を行うことを意味する。mm図5−通気暴露試験装置6.3.4判定6.2と同じ気化性防せい性がある場合は,通気暴露後も気化性防せい性があると判定する。広口共栓瓶に湿度調整用のグリセリン溶液又は精製水と試料とを入れ,銅板又はアルミニウム板をつるしたフック付きゴム栓で栓をする。これを規定温度に規定時間保持した後,それぞれの金属の外観を判定する。試薬及び材料は,次による。μS/cm以下のイオン交換水又は蒸留水。8891に規定するもの。8034に規定するもの。8839に規定するもの。8295に規定するものと精製水とを用いて調製したもの。3100に規定するC1100P。4000に規定するA1050Pの板。6251に規定するAのP400。6252に規定するAのP400。6253に規定するCのP400。0701に規定するもの。1524に規定するもの。装置及び器具は,次による。mgまでひょう量できるもの。°Cに調節できるもの。